317 



Schäften sind die folgenden: Die Verdunstung, die Pla- 

 sticität, die elastische Nachwirkung. Der Einfluss der- 

 selben auf die Resultate soll im Folgenden besprochen 

 werden. 



A.) Die Verdunstung. Selbst bei tiefen Tempei a- 

 turen findet bei hinreichender Trockenheit der Luft eine 

 merkliche Verdunstung des Eises stntt; dieselbe wird bei 

 Temperaturen, die sich dem Nullpunkte nähern, ausser- 

 ordentlich stark. Es muss deshalb die Dimensionsbe- 

 stimmung in unmittelbarem Anschluss an die Beobach- 

 tung der elastischen Biegung erfolgen. Dies war bei 

 den Versuchen in Labrador wegen der Kürze der Tages- 

 dauer und der Nothwendigkeit für die Dimensionsbe- 

 stimmungen einen Gehülfen zu haben, in der Regel nicht 

 möglich. Anfänglich entging mir diese Fehlerquelle, bis 

 ich gegen den Schluss der dort (in Labrador) angestellten 

 Versuche bei einer Messung, die sich über mehrere Tage 

 erstreckte, eine stetige Zunahme der Biegung unter sonst 

 gleichen Bedingungen bemerkte. Die Belastung und die 

 Länge des Stabes blieben dieselben, die Temperatur des 

 Beobachtungsraumes änderte sich während dieser Zeit 

 um höchstens 1 "^ C. ; ich erhielt die folgenden Werthe 

 für die Biegung nach folgenden Zeiten : 



Zeit Biegung. 



Nach 0'' 0.124 '"™ 



„ 17" 0.161 „ 



„ 44'' 0.202 „ 



„ 70'' 0.249 „ 



B.) Die Plasticität. Eine zweite Fehlerquelle 

 bildet die grosse Deformationsfähigkeit des Eises. Ein 

 Eisstab von 314 mm. Länge, 7.8 mm. Dicke, 16.0 mm. 

 Breite wurde z. B. bei einer Temperatur von — 15" C. 

 durch eine permanente Belastung von circa 200 gr. in circa 



